936 
Smeltpunt : 
Overgangspunt 
Auvergne : 
1270° 
1206°. 
Zioeden : 
1266° 
— 
Radau-Tal : 
1258° 
— 
Franklin N.J. : 
1 221 ° 
1150°. 
De optische eigenschappen van het stollingsprodukt van den kunst- 
matigen rhodoniet waren identiek met die der gesmolten en gestolde 
natuurlijke rhodonieten : % = 1,739 ± 0.003 en n 3 = 1,733 ± 0.003; 
de dubbelbreking is slechts zwak : ongeveer 0,007. Voor het glas 
werd gevonden : n = 1,700. De fraaie kristallen zijn parallelo- 
gramatisch begrensd, met een stompen hoek van cirka 107°, en een 
uitdoovingshoek van 14°. Er is geen twijfel aan de identiteit met de 
natuurlijke kristallen. 
Voor de natuurlijke rhodonieten volgen hieronder de gegevens : 
Rhodoniet van 
Radau- Tal 
Rhodoniet van 
Auvergne 
Rhodoniet van 
Franklin, N. J. 
Rhodoniet van Zwet 
Natuurl. 
Kristal 
Na smel- 
ting 
Natuurl. 
Kristal 
Na smel- 
ting 
Natuurl. 
Kristal 
Na smel- 
ting 
ituurl. 
istal 
Na sm< 
ting 
in lucht 
n x - 1.722 
n\ = 1.712 
n x = 1.736 
«! = 1.733 
n, = 1.729 
rti= 1.725 
nx = 1.702 
«! = 1.' 
n 3 = 1.709 
n = 1.705 
n 2 = 1.729 
n 3 = 1.722 
« 2 = 1.722 
n 3 = 1.716 
n 2 = 1.693 
7! 2 = 1 •( 
<? = 0.013 
= 0.007 
S = 0.007 
^ = 0.011 
in stikstof 
* = 0.007 
<>' = 0.009 
= 0.009 
« =0.( 
- 
- 
- ' 
n x = 1.729 
- 
- 
- 
- 
ng= 1.722 
= 0.007 
Het specifiek gewicht van het gekristalliseerde MnSiO bedraagt : 
f/ 4 o = 3,716 bij 25° C., voor het glas : f /40 =3,48. 
Bij het kunstmatige Mn i SiO i kon een goed gedefinieerd smelt- 
punt niet worden vastgesteld ; de verbinding kleurde zich, onder ge- 
deeltelijke ontleding steeds zeer donker. Bij een natuurlijken Mn 3 Si0 4 , 
den tephroiet van Sparta ( N.J . ), werden met element 1 V achtereen- 
volgens gevonden -. 
E.M.K. bij het smeltpunt : 13185 M.V., bij een ovengradient van 
60 M.Y. per minuut. 
12991 M.Y., bij een ovengradient van 
40 M.V. per minuut. 
Gemidd. : 13088 M.V. ± 9 M.V. (ongekorr.) 
